SÉANCE DU 29 MAI 1922. ll\il 



CHIMIE PHYSIQUE. — Influence du facteur temps sur V interpénétration des 

 solides par réaction chimique. Note de MM. II. Weiss et P. Henky, 

 présentée par M, H, Le Chatelier. 



Dans une Note précédente ('), nous avons déterminé la loi d'influence 

 du facteur température sur la vitesse d'homogénéisation à l'état solide des 

 alliages Ag -h 1 4 pour 100 Sb hors d'équilibre. Des études faites sur les 

 bronzes à 8 pour 100 d'étain nous ont donné la même loi avec des coeffi- 

 cients légèrement dillérents (t^ = 1,8 .io~'^ . I ,o37()'). 



Nos nouvelles expériences ont pour but de déterminer la loi d'influence 

 du facteur temps sur ce genre de phénomènes. Réservant, pour des expé- 

 riences actuellement en cours, l'étude plus délicate de la véritable dill'usion 

 à l'état solide entre deux métaux formant une série d'alliages à solutions 

 solides sans lacune de miscibilité, nous nous sommes placés d'abord dans le 

 cas particulier d'une interpénétration de deux métaux, par formation 

 d'une zone de composé défini à partir de leur surface de contact, et nous 

 avons mesuré la loi d'augmentation de Fépaisseur de cette zone avec le 

 temps à diverses températures constantes. Nous nous sommes adressés à 

 deux couples de métaux donnant un composé défini soit coloré naturelle- 

 ment, soit facilement colorable pour un réactif approprié. Ce sont les 

 couples Ag-Sb et Cu-Sb. 



Les métaux étaient coulés en cylindres de 6""" de diamètre, leurs bases 

 dressées, polies et forcées l'une contre l'autre à coups de marteau à l'intérieur 

 d'un tube en fer sans soudure, dont la paroi intérieure était recouverte de 

 papier d'amiante pour éviter les réactions possibles du fer. Les échantillons 

 ainsi préparés étaient placés dans un tube de verre où l'on faisait le vide de 

 la trompe à vapeur de mercure et chauffés dans des thermostats pendant 

 des temps déterminés. Pour l'examen, on sciait en deux les cylindres sui- 

 vant un plan passant par leur axe; l'épaisseur de la couche était mesurée 

 par le déplacement de la platine du microscope nécessaire pour amener 

 successivement les limites des zones devant le réticule de l'oculaire. 



Pour grouper les résultats obtenus nous avons été guidés par l'idée théo- 

 rique suivante. Le temps r/0 nécessaire pour produire une augmentation 

 d'épaisseur dx de la zone se divise en deux parties : 1° la durée de la 

 réaction chimique une fois les molécules des deux métaux mises en contact, 



(') Comptes rendus, t. 174, 195(2, p. 292. 





